20 Untersuchungen über die Quellung einiger vegetabilischer Substanzen. 
Aber noch ein Punct ist in Rücksicht zu ziehen. Je älter und 
dicker ein Laminaria-Stamm ist, desto mehr Luft führt derselbe im 
Innern durch radiale Risse des Gewebes, desto niedriger muss also 
sein Elasticitätsmodul ausfallen. Nun war der in Versuch 1 beobachtete 
Balken aus einem sehr dicken und alten, die in Versuch 2 und 3 be- 
nutzten dagegen aus viel dünneren Stämmen gearbeitet, und daraus 
scheint sich mir zwanglos die gefundene Differenz zu erklären. 
Wollen wir einen möglichst umfassenden Durchschnittswerth für 
die Elasticität lufttrockener Laminaria - Stämme haben, so können wir 
das Mittel aus allen drei Versuchen ziehen, danach betrüge 
E = 430. 
Soll dagegen die Elasticität aus festerer und compacterer La- 
minaria ermittelt werden, so ist es zweckmässig, nur das Mittel zu 
ziehen aus den Werthen der Versuche 2 und 3 mit 
E = 468. 
Wenn im Nachfolgenden die Elasticitätscoefficienten gequollener 
Laminaria , und zwar aus verschiedenen Quellungsphasen, mitgethei.lt 
werden, so bitte ich dabei zu berücksichtigen, dass es für dieses Ma- 
terial noch viel schwieriger ist, absolut genaue Werthe zu erlangen. 
Um aber die einzelnen Beobachtungen unter einander möglichst ver- 
gleichbar zu machen, wurden sie an einem und demselben Stücke an- 
gestellt. Dieses befand sich bei der ersten Bestimmung des Elasticitäts- 
moduls im Quellungsmaximum ; demselben ward hierauf durch Aus- 
trocknen eine gewogene Menge. Wasser entzogen, dafür gesorgt, dass 
das restirende Wasser im Stücke sich gleichmässig vertheilte, und die 
Elasticität aufs Neue bestimmt, wobei etwaige durch Austrocknen ent- 
standene Ungleichheiten der Dimensionen mit Messer und Feile beseitigt 
wurden, der Abfall aber wiederum bei den Wägungen berücksichtigt. 
Wegen des Anschlusses an die trockene Substanz folgen die Beobachtungen 
hier in umgekehrter Reihenfolge, als sie wirklich angestellt worden sind. 
Auch habe ich, um unnöthige Weitschweifigkeit zu vermeiden, nachdem 
die Methode der Untersuchung an der trockenen Laminaria hinreichend 
erläutert worden, hier nur die Resultate des Versuchs aufgenommen, 
das Detail der Beobachtungsprotocolle aber weggelassen. 
